D'HISTOIRE NATURELLE. 167 
la résine fournie par l'essence; j'ai facilement séparé cés deux substances par 
l'alcool froid qui a dissous la résine, le suif sousla forme de flocons se séparoit 
à mesure que la dissolution de la résine s'opéroit. | 
Ces flocons graisseux recueillis sur un filtre, avoient les propriétés du suif et 
représentoient 25 parties; le charbon que j'en avois précédemment isolé ne pesoit 
que 6 parties. Ainsi la portion des crayons insoluble dans l'aleool dont le poids 
étoit d'abord de 56 parties a été réduite à 31 , et elle étoit formée de suif et de 
charbon. 
Examen de la portion soluble dans l'alcool. 
La portion des crayons qui avoit été dissoute par V'aleool dans la gom exe 
périence, étoit composée d'autres substances que je vais indiquer. 
D'abord l'alcool en se refroidissant a déposé une matière blanche jiatite: d 
j'ai séparée du liquide par le filtre, cette matière séchée à l'air se détachoit par 
lames du papier. Elle avoit l'odeur de la cire jaune, elle se ramollissoit sous les 
doigts comme cette substance, y adhéroit et avoit sa tenacité. Son poids repré- 
sentoit 15 parties. 
L'alcool d’où elle s'étoit déposée avoit une couleur jaune verdátre, il devenoit 
louche par l'addition de l'eau, et sa saveur étoit sensiblement amère. Je Fai éva- 
poré à siccité , et j'ai obtenu pour résidu une matière jaunátre que j'ai traitée par : 
de nouvel alcool. Celui-ci a dissous le résidu assez complétement, mais par le 
refroidissement il s'est déposé une matière jaune qui m'a paru un mélange de 
cire et d'une petite quantité de graisse. Elle avoit l'odeur de la cire, mais moins 
de consistance que la premiere portion de cire obtenue, elle se ramollissoit plus 
promptement sous les doigts, et se fondoit plus facilement ; ce mélange étoit du 
poids de 21 parties. 
Il est'vraisemblable que ce mélange de cire et de suif étoit resté dissous dans 
l'alcool, en raison de l'affinité que la résine solubleà froid dans ce mensirue avoit 
exercée sur lui. br. 
En effet, l'évaporation de l'aleool qui avoit dissous le I. mélange a 
donné pour résidu une substance d'un jaune brun qui a présenté les caracteres 
d'une résine. 
Ces expériences prouvent assez évidemment que la matiere des crayons litho- 
graphiques est formée de quatre substances différentes, de cire, de suif ou 
graisse, de résine et de charbon, qui toutes sont de nature à ne point se mêler 
à l'eau, propriété importante et dont on tire un parti avantageux dans le procédé 
de gravure pour lequel on emploie la matière dont il s'agit. 
